324 August Gi'iimanii. 



sowie häufig vertikale Rinnen an den Kanten erzeugen, waren die 

 gegenüberliegenden Prismenwinkel stets genau gleich gross. Ver- 

 wachsungsfläche war immer (010) x P ä . 



Damit ist nun auch an alpinen Andalusiten eine Ver- 

 zwillingung nachgewiesen. Mikroskopisch wurde dieselbe auch 

 an aus dem Pitzthal (Loibisalp) stammenden Exemplaren gefunden. 



Immer zeigt der Andalusit seine gute prismatische Spalt- 

 barkeit. 



Starken mechanischen Einflüssen ausgesetzt gewesene Krystalle 

 zeigen neben dieser Spaltbarkeit noch eine mehr oder weniger 

 deutliche Gleitfläche nach (100), die sich in oP-Schnitten in wenig 

 scharfen , diagonal zur prismatischen Spaltbarkeit verlaufenden 

 Rissen äussert. Parallel diesen Rissen erscheinen die Andalusite 

 häufig gegen einander verschoben, oder dann durch eingedrungene 

 Quarzsubstanz keilförmig auseinandergetrieben. Ebenso zeigen 

 mechanische deformierte Stücke häufig eine gute Gleitung nach 

 (001) oP, gegen welche die Krystallteile verschoben, auseinanderge- 

 zerrt und durch Quarz wieder verkittet erscheinen. Die beiden 

 pinakoi'dalen Gleitflächen werden oft zur Einwachsrichtung gross- 

 blättriger Glimmer; ebenso scheint besonders von ihnen aus die 

 Sericitisiernng des Andalusites intensiv zu wirken. 



Die Andalusite vom Scaletta, Flüela-Radünerthäli, von der 

 Heimspitze im Montavon und einer neu entdeckten Fundstelle an 

 der Oestenmuhr im Oetzthal wurden im analytisch-chemischen 

 Laboratorium des eidgenössischen Polytechnikums unter der Leitung 

 von Herrn Prof. Treadwell einer quantitativen Analyse unterw^orfen. 

 Herrn Prof. Dr. Treadwell möchte ich speziell an dieser Stelle 

 den innigsten Dank aussprechen für die Sorgfalt, mit der er meine 

 Untersuchungen anordnete, sowäe für die guten Ratschläge, die er 

 mir gegeben. 



Die nur durch Klopfen verkleinerte und geschlemmte Anda- 

 lusitsubstanz wurde mittels feiner Seidensiebe auf gleiche Korn- 

 grösse gebracht, mittels des Stabmagneten und nachher mit dem 

 Elektromagneten eisenfrei gemacht, durch wiederholtes Anwenden 

 von Thoulet'scher Lösung im Scheidetrichter von den spezifisch 

 leichteren Beimengungen , wie Quarz , Feldspat und Glimmer 

 getrennt. Dies Avurde so lange wiederholt, bis sich das Mineral- 

 pulver unter dem Mikroskop als absolut homogen erwies. Das 



